1072 
amalgaam) eii zijne onbruikbaarlieid als standaard van elektro- 
motorisclie kracht werd teruggetrokken, hetgeen geenszins het geval 
kon zijn, daar de onderzoekingen over het gedrag der kadmium- 
amalgamen toen nog niet waren afgesloten. Wij zullen dan ook 
aanstonds zien, dat deze tot resultaat leveren, dat de opvatting van 
Büttger op een destijds zeer begrijpelijk misverstand berust, dat 
eerst door het bedoelde onderzoek over de amalgamen kon worden 
opgehelderd. 
5. De resultaten van het onderzoek van Bijl, van welke F. E. 
Smith 0 (National physical Laboratorv, Teddington) in het jaar 1910 
getuigde; the research of Bijl toas especially complete, and its value 
appears to have been overlooked in much of the recent toork on the 
Standard cell” laten zich, voor zoover het de amalgamen betreft, 
die hier van belang zijn, het gemakkelijkst beschrijven aan de hand 
van Fig. 2, de smeltfiguur van amalgamen, die 0 tot 25 gew. proc. 
De liguur leert, dat, indien men b.v. 
een homogeen vloeibaar amalgaam van 
12.5 gew. 7»> welks samenstelling bij 
65° door het punt A wordt voorgesteld, 
afkoelt, dit amalgaam zich bij 60° in 
een heterogeen systeem (vloeibaar-vast) 
begint te splitsen, welks samenstelling 
door de punten C en D wordt weer- 
gegeven. Koelt men verder af, dan zou, 
indien het mtredcn van het inioendig even- 
loicht in het vaste gedeelte van het amal- 
gaam niet aan vertraging onderhevig ivare, 
bij de temperatuur, welke met ..^korre- 
spondeert (ongeveer 12° C.), het laatste 
spoor vloeibaar amalgaam van de samen- 
stelling, door E aangegeven, verdwijnen 
en het vaste, daarmede in evenwicht 
zijnde gedeelte, geheel de samenstelling 
hebben, die door F wordt voorgesteld. 
Zetten wij het af koelen voort beneden 
2. temperatuur, die met ii’ overeenkomt, 
dan betreden wij het gebied der homogene, vaste amalgamen. 
kadmium bevatten. 
b National physical Laboratory, Gollected Researches 6, 137 (1910). 
2) Kursiveering van ons. C. en M. 
